ANÁLISIS MICROGRÁFICO DE LOS ACKROS AL CARBONO 39 



que el hierro puede presentarse, al menos, bajo tres estados alo- 

 trópicos diferentes: 



El cstadoa, variedad estable desde la temperatura ordinaria has- 

 ta 740°, variedad magnética, dulce y maleable; 



El estado 3, variedad estable entre 740° y 850°, no magnética, 

 dura y frágil; 



El estado y, variedad estable entre 850° y 1300° no magnética, 

 pudiendo prestarse á la difusión del carbono, propiedad utilizable 

 en la cementación ; 



Y quizá una variedad o que hacen admitir como muy probable 

 las investigaciones de Curie y Ball y que sería estable entre 1300° 

 y 1550° punto de fusión del hierro. 



Osmond, para conservar la nomenclatura de Tchernoíf, designa 

 estas temperaturas críticas con las letras siguientes: A 3 para la 

 transformación y(3, A 2 para ¡3a y reserva la letra A, para el punto de 

 recalescencia. 



Agregaremos que el hierro y. y el 3 son muy vecinos y probable- 

 mente isamorfos, como parece indicarlo su progresiva transforma- 

 ción mutua que se efectúa en el intervalo de 50° en el hierro puro 

 (Piouchou, Osmond). Fuera de las transformaciones que se realizan 

 en las dos variedades a y ¡3 que del nickel se conocen, no hay ejem- 

 plo alguno en los sólidos de transformaciones progresivas, fenó- 

 menos frecuentes en líquidos y gases (Le Chátelier). 



Estos puntos críticos son desplazados por la presencia de cuer- 

 pos extraños unidos al hierro en las aleaciones. Entre todos los 

 elementos se nota que es el carbono el que obra con mayor energía. 

 Por esta razón, los puntos A :3 y A 2 , distintos en los aceros extradul- 

 ces. llegan á confundirse en los aceros dulces, y, á partir del acero 

 entéctico (entre 0.8 y 0.9 % deC) vienen á confundirse con el punto 

 de recalescencia A,, permaneciendo así en los hiperenléclicos (I). 



Después de esta exposición podemos abordar el estudio de la 

 martensita. Si se templa un acero cualquiera á una temperatura 

 superior á A 3 en el agua á 20°, la masa entera del metal está for- 

 mada de este último constituyente; las transformacionesdel hierro 

 no han podido realizarse en tan brusco enfriamiento ó han sido 

 muy incompletas; el hierro no ha vuelto integralmente á su esta- 

 do x, sino en parte puesto que la martensita siempre es magnética , 



il) Serán hipoentécticos los aceros menos carburados que la perlita é hiperen- 

 técticoslos aceros más carburados. 



